POM grondstowwe eienskappe - China Top Plastic Injection Molding Machine vervaardiger en verskaffer
Tuis/inspuiting vorm kennis/POM grondstof eienskappe
Poliooksimetileen word in twee tipes verdeel: homopolymerisasie en copolymerization. Copolyoxymethylene het 'n goeie sterkte op kort termyn en homopolyoxymethylene het 'n goeie buigsaamheid. Die kopolymeer het 'n versagtingspunt van 10 ° C hoër as die van 'n homopolymeer, het 'n hoë termiese vervormingstemperatuur onder belasting, het 'n goeie termiese stabiliteit en het 'n wye vormtemperatuurbereik. Copolyformaldehyde word gewoonlik in die industrie gebruik. Homopolyoksymethyleen word meestal gebruik in bagasieprodukte en ritsen. Daar is verskille in die vormproses. Wat ons hier bespreek, is kopolyoksimetileen.
Alhoewel die higroskopie van POM kleiner is as die van PA, moet dit gedroog word voordat dit verwerk word vanweë die grootte en oppervlakgehalte. Ratte en ander presiese ratonderdele: 100 ~ 120 ℃, 4 ~ 8 uur; algemene dele: 80 ~ 90 ℃, 3 ~ 4 uur.
Die smeltpunt van POM is 163 ° C, waarbo dit sal smelt. Oor die algemeen is die verwerkingsbereik van die meeste POM 170 ~ 230 ℃, en die temperatuur wat gewoonlik gebruik word, is 170 ~ 200 ℃. POM is 'n hittegevoelige plastiekdeel wat sal ontbind as dit lank aan hitte blootgestel word. Die ontbinde formaldehied word maklik in mieresuur geoksideer, wat die ontbinding van poliformaldehied verder versnel. As so 'n situasie gevind word, moet dit betyds skoongemaak word om die ontbindingsprodukte uit te skakel. PE kan gebruik word vir skoonmaak.
Aangesien formaldehied maklik oplosbaar is in water, kan die skoongemaakte POM-materiaal in 'n emmer water gegooi word om rook te verminder. Daarom moet die volgende punte gemaak word:
1. Moenie POM bo 250 ° C verhit om pirolise te vermy nie;
2. Wanneer die looptemperatuur 210 ℃ oorskry, mag die verblyftyd van POM in die loop nie meer as 30 minute oorskry nie. Hoe hoër die vattemperatuur, hoe korter is die verblyftyd.
3. Solank die masjien aangeskakel is, moet die spuitmondstemperatuur bo die smeltpunt van POM (163 ° C) gehou word. Op hierdie manier sal die spuitkop nie verstop word wanneer dit oorverhit word nie.
4. As die masjien pas PVC verwerk het, moet die loop streng skoongemaak word en die PVC-deeltjies nie in die POM-deeltjies gemeng word nie, anders sal 'n sterk reaksie plaasvind.
5. As dit nodig is om te stop: stop vir 'n kort tydjie, pas die temperatuur van die materiaal tot naby die smeltpunt, verwyder die plastiek in die loop; die skroef moet altyd in die voorste posisie wees en skakel die verwarmer uit . As die masjien vir 'n lang tyd moet afgeskakel word, moet die PE volgens die normale prosedure skoongemaak word.